96 Gesamiiitsitzung vom 11. Februar. 



Guss stahl gah die einfacli.sten Resultate. Es wurden vier Stäbe 

 im ausgeglühten und einer im gehärteten Zustande untersucht. Die 

 ausgeglühten Stäbe, die von vier verschiedenen Sorten stammten, wo- 

 von die eine (Nr. i) Magnetstahl mit etwa 2 Procent Wolfram, die 

 anderen Werkzeugstalil waren, verhielten sich in Bezug auf ihre Magne- 

 tisirbarkeit ziemlicli gleich. Der Magnetisirungscoefificient aller vier 

 Stäbe lässt sich nämlicli zwischen § = und s^ ^ 2 als eine schwach 

 ansteigende Gerade von folgender Gleichung darstellen : 



Nr. I. y. = 8.90 + 0.264 i3 



Nr. 2. X = 8.66 + 0.384 Ö 



Nr. 3. X := 8.30 + 0.409 Ö 



Nr. 4. X = 8.27 +0.210 Jö- 

 Der gehärtete Stab (Nr. 5) aus Magnetstald verliält sicli ähnlicli 

 gleichmässig. Nur ist der Werth des Magnetisirungscocfticientcn kleiner; 

 er wird dargestellt: 



Nr. 5. X = 2.23 + 0.032 ^3- 

 Gusseisen, von dem ein Stab (Nr. 6) im ungeglüliten Zustande 

 zur Untersuchung kam, befolgte dassellie Gesetz. Innerhalb der ange- 

 gebenen Grenz(>n fand sicli : 



Nr. 6. X = 3.16 + 0.236 »ö- 

 Kaffinirter Stahl. Der Magnetisirungscoefticient eines Stabes 

 aus raffinirtem Stahl, der sich von dem Gu,ssstahl dadurch unter- 

 scheidet, dass er nicht durch Umgiessen, sondern durch Schweissen 

 des Rohproductes gewonnen wird, verhielt sich niclit so gleichmässig. 

 Ein geradliniger Verlauf Hess sich nur von sj) =: 0.24 an constatiren, 

 von wo an die Formel 



Nr. 7. X = I 1.28 + 1.92 JÖ 

 gilt. Die Wertlie unterhalb dieser Grenze liegen tiefer. Es ist wahr- 

 scheinlich, dass diese Erscheinung durch die Ungleichmässigkeit des 

 geschweissten Materials bedingt wird. 



Weiches Eisen wurde in vifiv verschiedenen Arten untersucht: 

 kohlenstoffreiches Eisen (Nr. 8), das dem Stahl noch sehr nahe stellt, 

 Stahlguss (Nr. 9), Walzeisen (Nr. 10) und Stabei.sen (Nr. i i). Auch 

 hier zeigt der Magnetisirungscoefficient der ausgeglühten Stäbe theil- 

 weise einen geradlinigen Verlauf. So wurden folgende (Tleichungen 

 geftinden : 



Nr. 8. x^i6.6+ 18.6Ö für ^^o. i bis 0.7 

 Nr. 9. x=:i8.7+ 13.4Ö füi" K> ^ o.oj . . . o.g 

 Nr. 10. x^ 45.3+ 88 iö fiii' Ö = 0.07 ... 0.75 

 Nr.ii. X = 51.3+127.543 für § = 0.18... 0.55. 



